( *i6) 

 la surface, en trs-peu d'instants on voit toutes les phases de la coloration se 

 produire telles qu'elles ont t dcrites prcdemment, et dont les couleurs 

 rivalisent pour l'clat avec ce que l'or le plus poli nous a offert de mieux. 

 Il n'est question , bien entendu ici , que de la coloration analogue celles ob- 

 tenues sur l'or et le cuivre dor, et non de la coloration dont les teintes ont 

 un aspect vineux que l'on obtient sur de grandes pices, qui restent long- 

 temps en exprience. 



n Quand on veut colorer une pice ayant de certaines dimensions , en 

 suivant la marche que je viens d'indiquer, on la pose sur un plan inclin 

 plongeant dans la dissolution et le long duquel on la fait descendre lentement. 

 Au moyen de cette disposition, il n'y a chaque instant, en contact avec la 

 liqueur, qu'une petite portion de la surface non encore soumise l'action vol- 

 taque. On serait port croire, en raison des effets produits, que si l'on 

 augmentait les dimensions de l'lectrode ngatif, on rendrait promptement 

 active une grande surface; mais il n'en est rien ; car, que cet lectrode soit 

 grand ou petit, la surface positive, quand elle a une certaine tendue, reste 

 toujours passive, de sorte que pour la rendre active il faut suivre la marche 

 que je viens d'indiquer. Quant la vritable cause du phnomne, je ne l'ai 

 pas encore aperue; seulement, comme les couleurs sont plus stables sur le 

 laiton que sur l'or, il est probable qu'il se forme une combinaison ou peut-tre 

 un mlange d'oxyde de cuivre et de peroxyde de plomb que des recherches 

 ultrieures feront connatre. En attendant , je dirai que parmi les couleurs 

 obtenues, il y a, dans le second ordre, un jaune d'or comparable celui de 

 l'or, et qui, dans quelques cas mme, parat identique. 



Le cuivre rouge prend aussi quelquefois l'tat passif, mais moins fr- 

 quemment que le laiton. 



L'argent n'est jamais passif quand sa surface est prpare en suivant 

 toutes les indications que j'ai donnes; mais sa coloration ne ressemble en 

 rien celle des autres mtaux. Quoique l'on puisse suivre les diffrents ordres 

 des anneaux, attendu qae ce mtal prouve promptement une oxydation 

 qui donne une teinte jauntre vineuse toutes les couleurs; quand la surface 

 est parfaitement polie , et que le courant n'est pas assez intense pour altrer 

 bien sensiblement l'argent, alors on peut obtenir des couleurs assez vives. 

 Le platine et surtout le cuivre platin se colorent des plus riches cou- 

 leurs bleues que l'art, je crois, puisse produire. Tout porte croire que 

 l'oxydation du platine intervient dans la production de ces couleurs, qui se- 

 rait le rsultat de la combinaison ou du mlange d'un oxyde de platine et de 

 peroxyde de plomb; c'est un point qui sera ultrieurement trait: bien que le 



